geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in Annex 17, Figures 3(a) and 3(b) on the one hand, and in Annex 17, Figure 3(c) on the other hand, shall be as follows:
Greek: Για τα επίπεδα και καμπύλα υαλοπετάσματα, τα σημεία κρούσης που απεικονίζονται αντίστοιχα στα σχήματα 3α) και 3β) του παραρτήματος 17 και στο σχήμα 3γ) του παραρτήματος 17 είναι αντιστοίχως τα ακόλουθα:
English: Point 2 For curved glass panes having a minimum radius of curvature ‘r’ of less than 200 mm. The point shall be selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest.
Greek: σημείο 2 για τα καμπύλα υαλοπετάσματα με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας «r» μικρότερη των 200 mm επιλέγεται το σημείο επί της διαμέσου με το μεγαλύτερο μήκος στο τμήμα του υαλοπετάσματος με τη μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας.
English: Four test pieces shall be tested from each point of impact.
Greek: Τέσσερα δοκίμια δοκιμάζονται από κάθε σημείο πρόσκρουσης.
English: The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40.
Greek: ο αριθμός των θραυσμάτων σε κάθε τετράγωνο 5 cm × 5 cm δεν είναι κάτω των 40·
English: Fragmentation shall not be checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact.
Greek: ο θρυμματισμός δεν ελέγχεται σε λωρίδα πλάτους 2 cm σε όλη την περίμετρο των δοκιμίων που αντιστοιχεί στη ζώνη στερέωσης του υαλοπίνακα, ούτε σε ακτίνα 7,5 cm γύρω από το σημείο κρούσης·
English: When a fragment extends beyond the excluded area only the part of the fragment falling outside of the area shall be assessed.
Greek: αν ένα θραύσμα εκτείνεται πέρα από την αποκλεισμένη περιοχή, μόνο το μέρος του θραύσματος που βρίσκεται εκτός της περιοχής θα αξιολογηθεί·
English: Fragments of an area exceeding 3 cm2 shall not be allowed except in the parts defined in paragraph 2.6.1.3 above.
Greek: τα θραύσματα των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 3 cm2 δεν γίνονται δεκτά, εκτός αν βρίσκονται στα τμήματα που ορίζονται στο σημείο 2.6.1.3·
English: No fragment longer than 100 mm in length shall be allowed except in the areas defined in paragraph 2.6.1.3 above provided that:
Greek: δεν επιτρέπεται θραύσμα μήκους άνω των 100 mm, εκτός από τις περιοχές που ορίζονται στο σημείο 2.6.1.3. υπό την προϋπόθεση ότι:
English: If they extend to the edge of the pane they do not form an angle of more than 45° to it.
Greek: σε περίπτωση που τα επιμήκη αυτά θραύσματα φθάνουν μέχρι το ένα άκρο του υαλοπετάσματος, δεν πρέπει να σχηματίζουν με αυτό γωνία μεγαλύτερη των 45°.
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least three of the four tests carried out at each of the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result.
Greek: Σειρά δοκιμίων που υποβάλλονται σε δοκιμή προς έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από πλευράς θρυμματισμού αν τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις δοκιμές που διεξάγονται σε καθένα από τα άκρα της πρόσκρουσης που περιγράφεται στο σημείο 2.5.1 έδωσαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
English: Six test pieces shall be subjected to testing for each thickness category defined in paragraph 1.1.4 above.
Greek: Έξι δοκίμια υποβάλλονται σε δοκιμή για κάθε κατηγορία πάχους που ορίζεται παραπάνω, στο σημείο 1.1.4.
English: The test method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Greek: Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος 3.
English: The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) shall be 2,0 m ± 0/5 mm.
Greek: Το ύψος της πτώσης (μετρούμενο από το κατώτερο σημείο του σφαιριδίου ως την άνω πλευρά του δοκιμίου) είναι 2,0 m ± 0/5 mm.
English: The test shall be deemed to have given a satisfactory result if at least five of the test pieces do not break.
Greek: Η δοκιμή θεωρείται ότι έχει δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν τουλάχιστον πέντε από τα δοκίμια δεν θραυσθούν.
English: The provisions concerning regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to uniformly-toughened glass panes or parts of glass panes located at places which are essential to the driver's vision.
Greek: Οι διατάξεις του παραρτήματος 3 σημείο 9.1 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής διαπερατότητας φωτός ισχύουν για ομοιόμορφα σκληρυμένα υαλοπετάσματα ή τμήματα υαλοπετασμάτων που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
English: The provisions of paragraph 9 of Annex 3 shall apply to uniformly-toughened glass panes used as windscreens of slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Greek: Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του παραρτήματος 3 ισχύουν για τα υαλοπετάσματα από ομοιόμορφα σκληρυμένο γυαλί που χρησιμοποιούνται ως ανεμοθώρακες σε οχήματα βραδείας κινήσεως τα οποία, από κατασκευής, δεν υπερβαίνουν τα 40 km/h.
English: This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group.
Greek: Αυτό δεν ισχύει για τους επίπεδους ανεμοθώρακες που υπάγονται σε μια ήδη εγκεκριμένη ομάδα.
English: This type of uniformly-toughened glass pane can also be used for windscreens for slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Greek: Αν πρόκειται για υαλοπίνακες από ομοιόμορφα σκληρυμένο γυαλί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεμοθώρακες για οχήματα βραδείας κίνησης των οποίων η ταχύτητα, από κατασκευή, δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
English: Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the fallowing principal or secondary characteristics.
Greek: Οι ανεμοθώρακες από κοινό πολυστρωματικό γυαλί θεωρείται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους εάν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τους.
English: Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to one group for the purposes of tests of mechanical properties and of resistance to the environment.
Greek: οι ανεμοθώρακες από κοινό πολυστρωματικό γυαλί θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας ομάδας όσον αφορά τις δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής στο περιβάλλον
English: The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed,
Greek: το ονομαστικό πάχος «e» του ανεμοθώρακα με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής 0,2. n mm (όπου «n» ο αριθμός των φύλλων γυαλιού που περιέχει ο ανεμοθώρακας πάνω ή κάτω από την επιτρεπόμενη ονομαστική τιμή
English: The nature and type of the interlayer or interlayers (e.g. PVB or other plastics-material interlayer or interlayers).
Greek: το είδος και ο τύπος του διαστρώματος ή των διαστρωμάτων (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό).
English: The nature of the material (polished (plate) glass, float glass, sheet glass),
Greek: το είδος του υλικού [στιλβωμένο (κυλινδρισμένο) γυαλί, γυαλί επίπλευσης, τραβηχτό γυαλί]
English: In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform (paragraph 3.2 below) and tests on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
Greek: Για τους ανεμοθώρακες από κοινό πολυστρωματικό γυαλί, οι δοκιμές, εκτός από όσες αφορούν τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής (κατωτέρω σημείο 3.2) και τις οπτικές ιδιότητες, πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια, που έχουν είτε αποκοπεί από πραγματικούς ανεμοθώρακες είτε κατασκευαστεί ειδικά.
English: In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the serially-produced windscreens for which approval is sought.
Greek: Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των εν σειρά παραγόμενων αλεξηνέμων των οποίων ζητείται η έγκριση.
English: Before each test the test pieces shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Greek: Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια αποθηκεύονται επί τέσσερις τουλάχιστον ώρες σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C.
English: Four test pieces from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series selected in accordance with the provisions of Annex 13, shall be tested.
Greek: Υποβάλλονται σε δοκιμή τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μικρότερη ανεπτυγμένη επιφάνεια και τέσσερα δοκίμια από τη σειρά των δοκιμίων με τη μεγαλύτερη ανεπτυγμένη επιφάνεια, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 13.
English: The drop height shall be 1,5 m ± 0/5 mm.
Greek: Το ύψος της πτώσης είναι 1,5 m ± 0/5 mm.
English: This test shall be deemed to have given a satisfactory result if the following conditions are fulfilled:
Greek: Θεωρείται ότι η δοκιμή αυτή δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: The test piece breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
Greek: το δοκίμιο θραύεται με πολλές κυκλικές ρωγμές, το κέντρο των οποίων αντιστοιχεί χονδρικά στο σημείο κρούσης, ενώ οι πλησιέστερες ρωγμές βρίσκονται σε απόσταση το πολύ 80 mm από το σημείο πρόσκρουσης·
English: The layers of glass shall remain adhering to the plastics-material interlayer.
Greek: τα φύλλα του γυαλιού πρέπει να παραμείνουν προσκολλημένα στο διάστρωμα από πλαστικό.
English: One or more partial separation from the interlayer with a distance of less than 4 mm in breadth, on either side of the crack, is permitted outside a circle of 60 mm in diameter centred on the point of impact.
Greek: Επιτρέπονται μία ή περισσότερες αποκολλήσεις πλάτους μικρότερου των 4 mm από κάθε πλευρά της ρωγμής στο εξωτερικό κύκλου ακτίνας 60 mm με κέντρο το σημείο πρόσκρουσης·
English: On the impact side:
Greek: όσον αφορά την πρόσκρουση:
English: The interlayer shall not be laid bare over an area of more than 20 cm2,
Greek: το διάστρωμα δεν πρέπει να αποκαλυφθεί σε έκταση μεγαλύτερη των 20 cm2,
English: A tear in the interlayer up to a length of 35 mm is allowed.
Greek: το διάστρωμα μπορεί να σχισθεί, αλλά η σχισμή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε μήκος τα 35 mm.
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if all the tests give a satisfactory result.
Greek: Σειρά δοκιμίων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής αντοχής στην πρόσκρουση της κεφαλής αν όλες οι δοκιμές δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
English: Twelve square test pieces of 300 mm ± 0/10 mm side shall be subjected to testing.
Greek: Υποβάλλονται σε δοκιμή είκοσι τετράγωνα επίπεδα, διαστάσεων 300 mm ± 0/10 mm.
English: The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.2.
Greek: Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 2.2 του παραρτήματος 3.
English: The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) shall be 4 m ± 0/25 mm.
Greek: Το ύψος της πτώσης (μετρούμενο από το κατώτερο σημείο του σφαιριδίου ως την άνω πλευρά του δοκιμίου) είναι 4 m ± 0/25 mm.
English: The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the ball does not pass through the glazing within five seconds after the moment of impact.
Greek: Η δοκιμή θεωρείται ότι δίνει ικανοποιητικό αποτέλεσμα εφόσον το σφαιρίδιο δεν διέλθει μέσω του γυαλιού εντός πέντε δευτερολέπτων από τη στιγμή της κρούσης.
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 2260 g ball test if at least eleven of the twelve tests have given a satisfactory result.
Greek: Σειρά δοκιμίων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής του σφαιριδίου των 2260 g αν τουλάχιστον δώδεκα δοκιμές δώσουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
English: Twenty square test pieces of 300 mm ± 0/10 mm side shall be subjected to testing.
Greek: Υποβάλλονται σε δοκιμή είκοσι τετράγωνα δοκίμια, διαστάσεων 300 mm ± 0/10 mm.
English: The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Greek: Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη που ορίζεται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος 3.
English: Ten test pieces shall be tested at a temperature of + 40 °C ± 2 °C and ten at a temperature of – 20 °C ± 2 °C.
Greek: Δέκα από τα δοκίμια υποβάλλονται σε δοκιμή σε θερμοκρασία + 40 °C ± 2 °C και δέκα σε θερμοκρασία – 20 °C ± 2 °C.
English: The height of drop for the various thickness categories and the mass of the detached fragments are given in the table below:
Greek: Το ύψος της πτώσης για τις διάφορες κατηγορίες πάχους και η μάζα των αποσπώμενων τεμαχίων εκτίθεται στον παρακάτω πίνακα:
English: Nominal thickness of test piece
Greek: Ονομαστικό πάχος του δοκιμίου
English: 4,5 < e ≤ 5,5
Greek: 4,5 < e ≤ 5,5
English: 5,5 < e ≤ 6,5
Greek: 5,5 < e ≤ 6,5
English: The test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
Greek: Η δοκιμή θεωρείται ότι έδωσε ικανοποιητικό αποτέλεσμα αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
English: If the interlayer is not torn, the weight of fragments detached from the side of the glass opposite to the point of impact shall not exceed the appropriate values specified in paragraph 4.3.3.2 above.
Greek: αν το διάστρωμα δεν σχίζεται, το βάρος των τεμαχίων που αποσπάσθηκαν από την πλευρά του γυαλιού που είναι αντίθετη από το σημείο κρούσης δεν υπερβαίνει τις ανάλογες τιμές που καθορίζονται ανωτέρω, στο σημείο 4.3.3.2.
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 227 g ball test if at least eight of the ten tests carried out at each temperature, have given a satisfactory result.
Greek: Σειρά δοκιμίων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής του σφαιριδίου των 227 g αν τουλάχιστον οκτώ από τις δέκα δοκιμές δώσουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
English: The requirements of Annex 3, paragraph 4, shall apply, the test being continued for 1000 cycles.
Greek: Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 4 του παραρτήματος 3. Η δοκιμή συνεχίζεται επί 1000 κύκλους.
English: The safety-glass pane shall be considered satisfactory with respect to abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 per cent.
Greek: Ο υαλοπίνακας ασφαλείας θεωρείται ικανοποιητικός από άποψη αντοχής στην τριβή αν η σκέδαση του φωτός που οφείλεται στην τριβή του δοκιμίου δεν υπερβαίνει το 2 %.
English: The requirements of Annex 3, paragraph 5, shall apply.
Greek: Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 5 του παραρτήματος 3.
English: This test shall be performed only if the laboratory deems it useful in the light of the information in its possession concerning the interlayer.
Greek: Η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται μόνον εφόσον το κρίνει σκόπιμο το εργαστήριο με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με το διάστρωμα.
English: The requirements of Annex 3, paragraph 6.3 shall apply.
Greek: Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.3 του παραρτήματος 3.
English: The requirements of Annex 3, paragraph 7, shall apply.
Greek: Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 7 του παραρτήματος 3.
English: This shall not apply to flat windscreens which fall within an already approved group if the rake angle is less than 40° to the vertical.
Greek: Δεν αφορά επίπεδους ανεμοθώρακες που υπάγονται σε μια ήδη εγκεκριμένη κατηγορία, εάν η γωνία κλίσης είναι μικρότερη από 40° ως προς την κατακόρυφο.
English: Laminated-glass panes shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Greek: Θεωρείται ότι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες ανήκουν σε διαφορετικό τύπο αν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά.
English: The thickness category of the pane in which the nominal thickness ‘e’ lies, a manufacturing tolerance of ± 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the pane) being allowed:
Greek: η κατηγορία πάχους του υαλοπετάσματος στην οποία περιλαμβάνεται το ονομαστικό πάχος «e», με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής ± 0,2. n mm, όπου «n» ο αριθμός των φύλλων γυαλιού:
English: The nature and type of the interlayer or interlayers, e.g. PVB or other plastics-material interlayer or interlayers,
Greek: το είδος και ο τύπος του διαστρώματος ή των διαστρωμάτων (π.χ. PVB ή άλλο πλαστικό υλικό)
English: Any special treatment which one or more layers of glass may have undergone.
Greek: οποιαδήποτε ειδική κατεργασία την οποία τυχόν υπέστη ένα από αυτά τα φύλλα.
English: In the case of laminated-glass panes, the tests shall be conducted on flat test pieces which are either cut from actual glass glazing or are specially made.
Greek: Για τους υαλοπίνακες από πολυστρωματικό γυαλί, οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε επίπεδα δοκίμια, που έχουν είτε αποκοπεί από πραγματικούς υαλοπίνακες είτε κατασκευασθεί ειδικά.
English: In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the glass glazing for the production of which approval is sought.
Greek: Και στις δύο περιπτώσεις, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των υαλοπινάκων για την παραγωγή των οποίων ζητείται η έγκριση.
English: Before each test the test pieces of laminated glass shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Greek: Πριν από κάθε δοκιμή τα δοκίμια του πολυστρωματικού γυαλιού αποθηκεύονται επί τέσσερις ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C.
English: The provisions of this annex shall be considered to be met if the glazing submitted for approval is of the same composition as a windscreen already approved under the provisions of Annex 6 or Annex 8 or Annex 9.
Greek: Οι υαλοπίνακες που υποβάλλονται σε δοκιμή προς έγκριση θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος εφόσον έχουν την ίδια σύνθεση με ανεμοθώρακα ο οποίος έχει ήδη λάβει την έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 6 ή του παραρτήματος 8 ή του παραρτήματος 9.
English: MECHANICAL STRENGTH TEST - 227 g BALL TEST
Greek: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ — ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ 227 g
English: Eight flat samples measuring 300 mm × 300 mm, specially made or cut from the flattest part of a pane shall be tested
Greek: Υποβάλλονται σε δοκιμή οκτώ δοκίμια διαστάσεων 300 mm × 300 mm, φτιαγμένα ειδικά ή κομμένα από το πιο επίπεδο μέρος του υαλοπίνακα.
English: Test pieces can alternatively be finished products that may be supported over the apparatus described in paragraphs 2.1.1 to 2.1.1.3 of Annex 3.
Greek: Εναλλακτικά, τα δοκίμια μπορεί να είναι έτοιμα προϊόντα που μπορεί να υποστηρίζονται από τη συσκευή που περιγράφεται στα σημεία 2.1.1 έως 2.1.1.3 του παραρτήματος 3.
English: If the test pieces are curved, care should be taken to ensure adequate contact with the support.
Greek: Εάν τα δοκίμια είναι καμπύλα, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης επαφή με το υποστήριγμα.
English: The height of drop from the underface of the ball to the upper face of the test piece or sample shall be 9 m ± 0/25 mm.
Greek: Το ύψος της πτώσης μετρούμενο από το κατώτερο σημείο του σφαιριδίου ως την άνω πλευρά του δοκιμίου ή του δείγματος είναι 9 m ± 0/25 mm.
English: A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the mechanical strength test if at least six of the eight tests have given a satisfactory result.
Greek: Σειρά δοκιμίων που προσκομίζονται για έγκριση θεωρείται ικανοποιητική από την άποψη της δοκιμής μηχανικής αντοχής εάν τουλάχιστον έξι από τις οκτώ δοκιμές δώσουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
English: The safety-glass pane shall be considered satisfactory from the point of view of abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 percent.
Greek: Ο υαλοπίνακας ασφαλείας θεωρείται ικανοποιητικός από άποψη αντοχής στην τριβή αν η οφειλόμενη στην τριβή σκέδαση του φωτός στο δοκίμιο δεν υπερβαίνει το 2 %.
English: The requirements of Annex 3, paragraph 6.3, shall apply.
Greek: Ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 6.3 του παραρτήματος 3.
English: The provisions concerning the regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to glass panes, or parts of glass panes located at places which are essential to the driver’s vision.
Greek: Οι διατάξεις του παραρτήματος 3 σημείο 9.1 που αφορούν τον συντελεστή κανονικής διαπερατότητας του φωτός ισχύουν για τους υαλοπίνακες ή τα τμήματα υαλοπινάκων που βρίσκονται σε θέσεις μεγάλης σημασίας για την ορατότητα του οδηγού.
English: Treated laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Greek: Οι ανεμοθώρακες από κατεργασμένο πολυστρωματικό γυαλί θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους εάν διαφέρουν τουλάχιστον ως προς ένα από τα ακόλουθα κύρια ή δευτερεύοντα χαρακτηριστικά τους.
English: Treated laminated glass windscreens shall be deemed to belong to one group for the purposes of tests of fragmentation, of mechanical properties and of resistance to the environment.
Greek: οι ανεμοθώρακες από κατεργασμένο πολυστρωματικό γυαλί θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας ομάδας όσον αφορά τις δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής στο περιβάλλον
English: The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above and below the nominal value being allowed,
Greek: το ονομαστικό πάχος «e» του ανεμοθώρακα με επιτρεπόμενη ανοχή κατασκευής 0,2. n mm (όπου «n» ο αριθμός των φύλλων γυαλιού που περιέχει ο ανεμοθώρακας) πάνω και κάτω από την επιτρεπόμενη ονομαστική τιμή
English: Any special treatment which one or more layers of glass may have undergone,
Greek: οποιαδήποτε ειδική κατεργασία την οποία τυχόν υπέστη ένα από αυτά τα φύλλα
English: In the case of treated laminated-glass windscreens, tests other than the headform test on a complete windscreen and tests of optical qualities shall be conducted on samples and/or flat test pieces which are specially made for the purpose.
Greek: Για τους ανεμοθώρακες από κατεργασμένο πολυστρωματικό γυαλί, οι δοκιμές, εκτός από όσες αφορούν τη συμπεριφορά στην πρόσκρουση της κεφαλής επί του πλήρους αλεξηνέμου και τις οπτικές ιδιότητες, πραγματοποιούνται σε δείγματα και/ή επίπεδα δοκίμια που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.
English: However, the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the serially-produced windscreens for which approval is sought.
Greek: Πάντως, τα δοκίμια πρέπει να είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, από κάθε άποψη, των εν σειρά παραγόμενων αλεξηνέμων των οποίων ζητείται η έγκριση.
English: Before each test, the test pieces or samples shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Greek: Πριν από κάθε δοκιμή, τα δοκίμια ή δείγματα αποθηκεύονται επί τέσσερις ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C.
English: Treated laminated glass windscreens shall be subjected to:
Greek: Οι ανεμοθώρακες από κατεργασμένο πολυστρωματικό γυαλί υποβάλλονται:
English: The tests prescribed in Annex 6 for ordinary laminated-glass windscreens,
Greek: στις δοκιμές που προδιαγράφονται στο παράρτημα 6 για τους ανεμοθώρακες από κατεργασμένο πολυστρωματικό γυαλί
English: One test piece measuring (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm or one sample for each point of impact shall be subjected to testing.
Greek: Υποβάλλεται σε δοκιμή ένα δοκίμιο διαστάσεων (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm ή ένα δείγμα ανά σημείο πρόσκρουσης.
English: The glass pane shall be struck on each of the outer treated sheets in the centre of the test piece or sample.
Greek: Το σημείο πρόσκρουσης πρέπει να είναι το κέντρο του δοκιμίου ή του δείγματος σε καθένα από τα εξωτερικά κατεργασμένα φύλλα του υαλοπίνακα.